标题：16Mn无缝钢管
概述
  16mn无缝钢管16Mn为低合金高强度结构钢：含碳量为0.1%-0.25%,加入主要合金元素锰、硅、钒、铌和钛等；它的含合金总量<3%。按强度分为300、350、400和450MPa等4个级别。主要有Q295、Q345、Q390、Q420、Q460。“Q”是屈服的“屈”字的汉语拼音大写字头，其后数字为该牌号最小屈服点（σs）值，其后的符号是按照该钢杂质元素（硫、磷）含量由高到低并伴随碳、
  锰元素的变化而分为A、B、C、D四等。其中A、B级钢通常称16Mn[1]。
16Mn[1]缝钢管中的一种材质。过去无缝钢管的一种叫法。当前的称法为：Q345B无缝钢管，与此相近的材质为Q345C，Q345D，Q345E，质量等级符号A B C D E 分别表示不要求冲击试验 冲击试验温度为+20度 0度 -20度 40度　　
分类
16Mn为无缝钢管中的一种材质。过去无缝钢管的一种叫法。当前的称法为：Q345B无缝钢管，与此相近的材质为Q345C，Q345D，Q345E，质量等级符号A B C D E 分别表示不要求冲击试验 冲击试验温度为+20度 0度 -20度 40度
ABCD表示质量等级 Q235质量等级分为A、B、C、D四级，由A到D表示质量由低到高。不同质量等级要求如下： A——提供S、P、C、Mn、Si化学成分和fu、fy、δ5（δ10），根据买方需要可提供1800冷弯试验，但无冲击功规定，含炭量和含锰量不作为交货条件。 B——提供S、P、C、Mn、Si化学成分和fu、fy、δ5（δ10），冷弯180‘试验。还提供+200C时冲击功Ak≥27J C——除与B级要求一样外，还提供00C时冲击功Ak≥27J。 D----除与B级要求一样外，还提供-200C时冲击功Ak≥27J E——除与B级要求一样外，还提供-400C时冲击功Ak≥27J。
尺寸偏差
偏差等级
标准化外径允许偏差
D1
±1.5%，最小±0.75 mm
D2
±1.0%。最小±0.50 mm
D3
±0.75%．最小±0.30 mm
D4
±0.50%。最小±0.10 mm
布氏硬度(HB)[2]10mm3000kgf
维氏硬度(HV)洛氏硬度(3)肖氏硬度(HS)抗拉强度(近似值)MPa(2)标准球碳化钨球洛氏硬度A载荷60kgf金刚石圆锥压印头(HRA)洛氏硬度B载荷100kgf刚球&Oslash;1.6mm球(1/16in)(HRB)洛氏硬度C载荷100kgf金刚石圆锥压印头(HRC)洛氏硬度D载荷150kgf金刚石圆锥压印头(HRD)--94085.6-68.076.997---92085.3-67.576.596---90085.0-67.076.195--(767)88084.7-66.475.793--(757)86084.4-65.975.392-​​​​​​​​​-(745)84084.1-65.374.891--(733)82083.8-64.774.390--(722)80083.4-64.073.888--(712)--------(710)78083.0-63.373.387--(698)76082.6-62.572.686-​​​​​​​​​-(684)74082.2-61.872.1---(682)73782.2-61.772.084--(670)72081.8-61.071.583--(656)70081.3-60.170.8---(653)69781.2-60.070.781-​​​​​​​​​-(647)69081.1-59.770.5---(638)68080.8-59.270.180--63067080.6-58.869.8---62766780.5-58.769.779-​​​​​​​​​--67780.7-59.170.0---60164079.8-57.368.777-​​​​​​​​​--64079.8-57.368.7---57861579.1-56.067.775-​​​​​​​​​--60778.8-55.667.4---55559178.4-54.766.7732055​​​​​​​​​--57978.0-54.066.1-2015-53456977.8-53.565.8711985​​​​​​​​​--53377.1-52.565.0-1915-51454776.9-52.164.7701890​​​​​​​​​(495)-53976.7-51.664.3-1855--53076.4-51.163.9-1825-49552876.3-51.063.8681820​​​​​​​​​(477)-51675.9-50.363.2-1780--50875.6-49.662.7-1740-47750875.6-49.662.7661740​​​​​​​​​(461)-49575.1-48.861.9-1680--49174.9-48.561.7-1670-46149174.9-48.561.7651670​​​​​​​​​444-47474.3-47.261.0-1595--47274.2-47.160.8-1585-44447274.2-47.160.8631585​​​​​​​​​42942945573.4-45.759.761151041541544072.8-44.558.859146040140142572.0-43.157.858139038838841071.4-41.856.856133037537539670.6-40.455.7541270​​​​​​​​​36336338370.0-39.154.652122035235237269.3(110.0)37.953.851118034134136068.7(109.0)36.652.850113033133135068.1(108.5)35.551.948109532132133967.5(108.0)34.351.0471060​​​​​​​​​31131132866.9(107.5)33.150.046102530230231966.3(107.0)32.149.345100529329330965.7(106.0)30.948.34397028528530165.3(105.5)29.947.6-95027727729264.6(104.5)28.846.741925​​​​​​​​​26926928464.1(104.0)27.645.94089526226227663.6(103.0)26.645.03987525525526963.0(102.0)25.444.23885024824826162.5(101.0)24.243.23782524124125361.810022.842.036800​​​​​​​​​23523524761.499.021.741.43578522922924160.898.220.540.534765223223234-97.3(18.8)--​217217228-96.4(17.5)-33725212212222-95.5(16.0)--705​​​​​​​​​207207218-94.6(15.2)-32690201201212-93.8(13.8)-31675197197207-92.8(12.7)-30655192192202-91.9(11.5)-29640187187196-90.7(10.0)--620​​​​​​​​​183183192-90.0(9.0)-28615179179188-89.0(8.0)-27600174174182-87.8(6.4)--585170170178-86.8(5.4)-26570167167175-86.0(4.4)--560​​​​​​​​​163163171-85.0(3.3)-25545156156163-82.9(0.9)--525149149156-80.8--23505143143150-78.7--22490137137143-76.4--21460​​​​​​​​​131131137-74.0---450126126132-72.0--20435121121127-69.8--19415116116122-67.6--18400111111117-65.7--1538516Mn结构钢管硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验，生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。　　
实践证明，16Mn结构钢管材料的各种硬度值之间，硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的，16Mn结构钢管的强度越高，塑性变形抗力越高，硬度值也就越高。
工艺流程
管坯——检验——剥皮——检验——加热——穿孔——酸洗——修磨——润滑风干——焊头——冷拔——固溶处理——酸洗——酸洗钝化——检验——冷轧——去油——切头——风干——内抛光 ——外抛光——检验——标识——成品包装
热轧或正火
[3]
16Mn无缝钢管和16MnR、19Mng合并为Q345R。Q345R是普通低合金钢,是锅炉压力容器常用钢材，交货状态分：热轧或正火，属低合金钢，含Mn量较低。性能与20G（412-540）近似，抗拉强度为（450-655）稍强，伸长率为19-21%，比20G的大于24%差。Q345R工艺参考标准GB713-2008。
16Mn无缝钢管是普通低合金钢,是锅炉压力容器常用钢材，热轧或正火。属低合金钢，含Mn量较低。性能与20G（412-540）近似，抗拉强度为（450-655）稍强，伸长率为19-21%，比20G的大于24%差。
16Mn无缝钢管是屈服强度为340MPa级的压力容器专用板，它具有良好的综合力学性能和工艺性能。磷、硫含量略低于普16Mn钢，除抗拉强度、延伸率要求比普通16Mn钢有所提高外，还要求保证冲击韧性。它是目前我国用途最广、用量最大的压力窗口专用钢板。
应用
主要特性：
综合性能好，低温性能好，泠冲压性能，焊接性能和可切削性能好。
应用举例：
矿山，运输，化工等各种机械。
16Mn无缝钢管和普通钢管分别适用于的地方：
钢管是分冷拔和热扎。
1、流体用地缝钢管：GB8163-2008 
2、锅炉用无缝钢管：GB3087- 2008
3、锅炉用高压无缝管：GB5310-2008（ST45.8-Ⅲ型） 
4、化肥设备用高压无缝钢管：GB6479-1999 
5、地质钻探用无缝钢管：YB235-70 
6、石油钻探用无缝钢管：YB528-65 
7、石油裂化用无缝钢管：GB9948-88 
8、石油钻铤专用无缝管：YB691-70 
9、汽车半轴用无缝钢管：GB3088-1999 
10、船舶用无缝钢管：GB5312-1999 
11、冷拔冷轧精密无缝钢管：GB3639-1999 
各种合金管16Mn、27SiMn、15CrMo、35CrMo、12CrMov、20G、40Cr,12Cr1MoV,15CrMo钢管按生产工艺不同分为无缝钢管和焊接钢管两类。无缝钢管是由钢锭、管坯或钢棒穿孔制成的无缝的钢管。
16Mn无缝钢管的用途： 
用于桥梁的专用钢种为“16Mnq”，汽车大梁的专用钢种为“16MnL”，压力容器的专用钢种为“16MnR”。 
此类钢是依靠调整含碳（C）量来改善钢的力学性能，因此，根据含碳量的高低，此类钢又可分为： 
低碳钢--含碳量一般小于0.25%，如10、20钢等； 
中碳钢--含碳量一般在0.25～0.60%之间，如35、45钢等； 
高碳钢--含碳量一般大于0.60%。此类钢一般不用于制造钢管。
重量计算公式:
[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
执行标准
16mn无缝钢管8162与8163的区别
GB8162无缝钢管和GB8163无缝钢管的区别：
GB8162《结构用无缝钢管》，此标准适用于一般结构机械结构；GB8163《输送流体用无缝钢管》，此标准适用于输送流体的一般无缝钢管，它与GB8162的主要区别是GB8163钢管逐根进行液压试验或进行超声波、涡流和漏磁探伤，因此在压力管道钢管的标准选用上，不宜采用GB8162标准。
标准
16Mn无缝管中的标准中包括GB8162、GB8163、GB6479、GB9948、
16Mn9948属于16Mn无缝管的一种
陕西恒大提供16MN钢管现货资源
16MN现货资源
16MN（Q345B)钢管
规格
产地
规格
产地
规
产地
规格
产地
14*3
天津
38*5.5
天津
89*5
天津
133*18
天津
14*3.5
天津
42*3
天津
89*5.5
天津
159*6
成都
14*4
天津
42*3.5
天津
89*6
天津
159*6.5
成都
16*3
天津
42*4
天津
89*7
天津
159*7
成都
18*2
天津
42*5
天津
89*7.5
天津
159*8
成都
18*3
天津
42*6
天津
89*8
天津
159*9.5
成都
18*4
天津
42*8
天津
89*9
天津
159*10
成都
18*5
天津
45*3
天津
89*10
天津
159*12
成都
19*2
天津
45*4
天津
89*11
衡阳
159*14
成都
21*4
天津
45*5
天津
89*12
宝钢
159*16
成都
22*2.5
天津
45*6
天津
108*4.5
天津
159*18
成都
22*3
天津
45*7
天津
108*5
天津
159*20
成都
22*4
天津
48*4
天津
108*6
天津
159*28
成都
22*5
天津
48*4.5
天津
108*7
天津
168*6
成都
25*2.5
天津
48*5
天津
108*8
天津
168*7
成都
25*3
天津
48*6
天津
108*9
天津
168*8
成都
25*4
天津
48*7
天津
108*10
天津
168*9.5
成都
25*5
天津
48.3*12.5
天津
108*12
天津
168*10
成都
25*5.5
天津
51*3
天津
108*14
天津
168*11
成都
27*3.5
天津
51*3.5
天津
108*15
天津
168*12
成都
27*4
天津
51*4
天津
108*16
天津
168*14
成都
27*5
天津
51*5
天津
108*20
天津
168*15
成都
27*5.5
天津
51*6
天津
114*5
天津
168*16
成都
28*2.5
天津
57*4
天津
114*6
天津
168*18
成都
28*3
天津
57*5
天津
114*7
天津
168*20
成都
28*3.5
天津
57*5.5
天津
114*8
天津
168*22
成都
28*4
天津
57*6
天津
114*8.5
天津
168*25
成都
30*2.5
天津
60*4
天津
114*9
天津
168*28
成都
32*2.5
天津
60*4
宝钢
114*10
天津
180*10
成都
32*3
天津
60*5
天津
114*11
天津
194*10
成都
32*3.5
天津
60*6
天津
114*12
天津
194*12
成都
32*4
天津
60*7
天津
114*13
天津
194*14
成都
32*4.5
天津
60*8
天津
114*14
天津
194*16
成都
32*5
天津
60*9
天津
114*16
天津
194*18
成都
34*3
天津
60*10
天津
114*18
天津
194*20
成都
34*4
天津
76*4.5
天津
133*5
天津
194*26
成都
34*4.5
天津
76*5
天津
133*6
天津
219*6.5
成都
34*5
天津
76*6
天津
133*7
天津
219*7
成都
34*6.5
天津
76*7
天津
133*8
天津
219*8
成都
38*3
天津
76*8
天津
133*10
天津
219*9
成都
38*3.5
天津
76*9
天津
133*12
天津
219*10
成都
38*4
天津
76*10
天津
133*13
天津
219*12
成都
38*4.5
天津
89*4
天津
133*14
天津
219*13
成都
38*5
天津
89*4.5
天津
133*16
天津
219*14
成都
规格
产地
规格
产地
规格
产地
规格
产地
219*16
成天
273*36
成都
356*28
成都
426*12
成都
219*18
成天
273*40
成都
356*36
成都
426*13
成都
219*20
成天
273*42
成都
377*9
成都
426*14
成都
219*22
成都
273*45
成都
377*10
成都
426*17
成都
219*24
成都
298.5*36
进口
377*12
成都
426*20
成都
219*25
成都
325*8
成都
377*14
成都
426*22
成都
219*26
成天
325*9
成都
377*15
成都
426*30
成都
219*28
成都
325*10
成都
377*16
成都
426*36
成都
219*30
成都
325*11
成都
377*18
成都
426*40
进口
219*32
成都
325*12
成都
377*20
成都
426*50
进口
219*35
成都
325*13
成都
377*22
成都
457*9.5
成都
219*38
成都
325*14
成都
377*25
成都
457*14
成都
273*7
成都
325*15
成都
377*32
成都
457*16
成都
273*8
成都
325*16
成都
377*36
成都
457*19
成都
273*9
成都
325*17
成都
377*40
成都
457*24
成都
273*9.5
成都
325*18
成都
377*45
成都
457*65
进口
273*10
成天
325*20
成都
377*50
成都
508*13
成都
273*11
成都
325*22
成都
406*9.5
成都
508*16
成都
273*12
成天
325*23
成都
406*11
成都
508*20
成都
273*13
成都
325*25
成都
406*13
成都
508*22
成都
273*15
成天
325*28
成都
406*17
成都
558.8*14
成都
273*16
成天
325*30
成都
406*22
成都
530*13
成都
273*18
天津
325*32
成都
406*32
成都
530*20
成都
273*20
天津
325*36
成都
406*36
成都
570*12.5
成都
273*22
天津
325*40
成都
406*40
成都
610*13
成都
273*25
天津
325*45
成都
406*55
成都
610*18
成都
273*28
成都
356*9.5
成都
406.4*50
进口
610*78
进口
273*30
成都
356*12
成都
406.4*55
进口
624*14.2
进口
273*32
成都
356*15
成都
406.4*60
进口
824*16.5
进口
273*35
成都
356*19
成都
426*10
成都
​​